けい酸カルシウム板
タイプ 3耐火被覆板

2022.04

けい酸カルシウム板

タイプ 3

けい酸カルシウム板 タイプ 3 目次
1 まえがき22 製法、種類・特長、規格

22-1製法例22-3

特32-22-43性

種類

規格

3長3能4

一般性能

4法

54-1施工フローチャート

54-3標準施工

53-1

3-24工
4-24-44-54-6防耐火性能材

4料

5

表面仕上げ

6

使用上の留意事項

7

廃材処理の留意事項

75 標準ディテール

86 関連法規126-1

建築基準法の解説（抜粋）137 参考資料7-1

13

関連 JIS 規格（抜粋）131

けい酸カルシウム板

タイプ 31 まえがき
建物の高層化、大型化が進み新技術の開発により建築物の主要構造は鋼構造が主流となり、これに伴って施工性にすぐれた高品質の耐火被覆材が必要となります。
けい酸カルシウム板の耐火被覆材はこれらの建築物で火災が発生した場合、尊い人命を護り、建築物の損傷を最小限に押さえるために、建築物を支えている鉄骨を火災から保護する使命を担っております。

2 製法、種類・特長、規格
2-1

製法例

7−３
施工例
耐火被覆板を構成するけい酸カルシウム水和物には主にトバモライト系とゾノトライト系の2 種類があります
が、耐火被覆板は主としてゾノトライト系が使用されています。

製造方法は、けい酸質原料と石灰質原料に水を加えてスラリーとし、攪拌機付オートクレーブに供給して高温高圧で水熱合成反応を行います。生成したけい酸カルシウム水和物スラリーに補強繊維を混入して プレスで成型し、乾燥後製品とします

原料

計量混合

水熟合成反応

補強繊維配合

プレス成型

2乾燥

裁断加工

検査

出荷けい酸カルシウム板

2-2種タイプ 3類

JIS A 5430 けい酸カルシウム板タイプ３には 0.5TK（1 号品）と 0.2TK（2 号品）があります。かさ密度（g/㎤）の大きなものが 1 号品（0.35 以上 0.70 未満）、小さなものが 2 号品（0.15 以上 0.35 未満）です。

※繊維混入けい酸カルシウム板の大臣認定不燃 NM ─ 8578 では、タイプ 3 の 0.5TK 品を 1 号品、0.2TK 品を 2 号品と表記しています。

2-3

特長

〔1〕不燃材料です。
建築基準法に基づき、品目名「繊維混入けい酸カルシウム板」として、不燃材料の認定を受けています。
（不燃材料認定番号 NM-8578）
加熱されても有毒なガスや煙を発生しません。
〔2〕軽くて丈夫です。
かさ密度（g/㎤）が 0.15 以上 0.70 未満と軽く、取扱いが簡単で作業性に優れています。
〔3〕加工性が優れています。
木材と同様にのこびき、くぎ打ち、かんながけ等が容易で施工が簡単です。
〔4〕材質が安定しています。
オートクレーブで高温高圧で水熱合成反応を行っていますから材質が安定しており、経年変化、温度による変質・変形が少ない安定した品質を保ちます。
〔5〕仕上げが容易です。
0.5TK 品は、製品表面の精度が良く、塗装、クロス張りなどの仕上げが容易にできます。

2-4

規格

けい酸カルシウム板タイプ 3 の規格

表 2-1( 単位：mm）

けい酸カルシウム板タイプ３0.5けい酸カルシウム板

0.2けい酸カルシウム板

タイプ

形

0.5TK
（1号品）

状

厚 さ

平板

12以上

610×1,000
910×1,000
1,220×1,000
1,525×1,000

0.2TK

平板

（2号品）

12以上※4（注）1．寸法は上記以外にも種々ありますので、会員各社にお問い合わせください。
2．円筒形カバーもあります。
3．
（標準寸法）は不燃認定 NM- 8578 による種別

4．不燃認定 NM-8578 が不燃材料と認定する 0.2 けい酸カルシウム板の厚さは 25㎜以上です。

31,830×1,000
3,050×1,000

けい酸カルシウム板

3性

能3-1

一般性能

タイプ 3

けい酸カルシウム板タイプ 3 の物理的性能
項

表 3-1
性目

能試験方法

0.5TK（1号品）

0.2TK
（2号品）

かさ密度

0.35以上0.70g/㎤未満

0.15以上0.35g/㎤未満

JIS A 5430

曲げ強さ

1.5N/㎟以上※1

0.39N/㎟以上

JIS A 5430

（注）※ 1：不燃認定 NM-8578 が不燃材料と認定する 1 号品の曲げ強さは 1.96N/㎟以上です。

3-2

防耐火性能

耐火構造認定番号

表 3-2
認定番号

品目名

けい酸カルシウム板タイプ31号
けい酸カルシウム板タイプ32号
けい酸カルシウム板タイプ31号
けい酸カルシウム板タイプ32号

合成被覆

ALCパネル／部位

厚（㎜）

厚

1時間

2時間（㎜）

20

FP060CN-9445

35FP120CN-9452

55

FP180CN-9455

はり20FP060BM-9393

35FP120BM-9400

50FP180BM-9403

柱25FP060CN-9446

45FP120CN-9453

60

FP180CN-9456

はり25FP060BM-9394

40FP120BM-9401

55

FP180BM-9404

柱はり20252025

FP060CN-9447
FP060BM-9395

35453540

FP120CN-9454
FP120BM-9402

20FP060CN-9414

35FP120CN-9415

合成被覆

はり

20FP060BM-9362

35FP120BM-9363

ALCパネル／柱25FP060CN-9416

45

FP120CN-9417

はり25FP060BM-9364

40FP120BM-9365

1号

けい酸カルシウム板タイプ32号

合成被覆

3時間

柱柱

けい酸カルシウム板タイプ3厚（㎜）

5560
5055

FP180CN-9457
FP180BM-9405（注）1．本表に記載の認定は、会員各社が連名で取得しているものです。
2．連名認定に該当する製品および構造の性能は、メーカー各社が自社製品に関して個別に責任を負うものであり、当協会が共同して責任を負うものではありません。
3．認定書は各社の責任において交付しますので、各社にお問合わせください。
4．各認定の詳細は、会員各社にお問い合わせください。

4けい酸カルシウム板4工
4-1

タイプ 3法
施工フローチャート
下地部取付け材〔1〕主材

耐火被覆板を釘等の取付金物で取付けます。

※けい酸カルシウム板の捨張板を被覆鋼材に取付ける際、耐火接着剤を標準使用します。

仕上げ材の施工
必 要に応じて、 塗 装・クロス等の仕上げを施工します。

※仕上げ材の施工業者は通常、けい酸カルシウム板施工業者と異なります。

料

けい酸カルシウム板タイプ３（0.5TK、0.2TK）
標準組成：けい酸カルシウム

75 〜 89 重量％(NM-8578) 無機質繊維		

11 重量％以上

有機質

6 重量％以下〔2〕副資材（1）耐火接着剤
けい酸ソーダを主成分とした無機質ペースト状接着剤です。
性能：接着強さ 9.8N/㎠
硬化時間 8 時間（2）取付金物
取付金物は必要に応じ下記の物を使用する。
くぎ：JIS A 5508 に適合するものまたは同等品。

タッピンねじ：JIS B 1122、JIS B 1125 に適合するものまたは同等品。
か す が い：JIS G 3532 に適合する鉄線を加工したもの。
（3）下地材
下地材は必要に応じ下記のものを使用する。
捨張板：目地部の補強、取付強度の向上のために用いる。
材質はけい酸カルシウム板タイプ３と同材とし、寸法は鉄骨の寸法あるいは仕上げ寸法等から割り出す。
鋼製下地材：JISG3350、JISG3466 に適合するもの又は同等品。

４-3 標準施工
防・耐火認定を使用する場合は、認定仕様に従ってください。
〔1〕鉄骨面
施工に先立ち鉄骨面は取付に支障のないように清掃してください。
〔2〕切断・加工
割り付け寸法に従い、けい酸カルシウム板タイプ３の切断を行います。切断作業は事前に工場で行うか、現場で実際の寸法を測定しながら行ってください。

5

成けい酸カルシウム板の捨張板等の下地材を取付けます。

鋼材等の取付け箇所の清掃を行います。

4-2

耐火被覆材取付け

完施工部清掃けい酸カルシウム板

タイプ 3〔3〕取付け（1）捨張板
捨張板は耐火 接着剤（塗布量 1kg/㎡標準）を用いて鉄骨に取り付けます。捨張板は被覆板端部および被覆板ジョイント部に板継目を跨ぐように配置し、ピッチ＠ 1,000㎜以下で取り付けます。
（2）被覆板
被覆板はくぎまたはタッピンねじを用いて固定します。くぎまたはタッピンねじの長さは被覆板厚の2 倍以上とし、ピッチ＠ 250㎜以下で固定します。
（3）異種部材との取り合い
ALC パネル等異種部材との取り合いは、耐火上支障となる隙間を生じさせないように固定します。

4-4

表面仕上げ
0.5 けい酸カルシウム板（0.5TK）は表面精度が良好で材質も緻密なので、塗装、クロス張り仕上げなどが容易に出来、見え掛かり部分の「仕上げ用」として使用します。
柱の場合、コーナービートを使用することにより、コーナーが補強され、より一層安定した柱になります。
なお、仕上げの方法は下記に例示しますが、塗装仕上げの場合の詳細は塗装メーカーに、クロスまたは壁紙張り仕上げの場合は接着剤メーカーにご相談ください。
0.2 けい酸カルシウム板（0.2TK）は主として見え隠れ部に使用され、仕上げを行わないのが一般的です。
但し、はりは条件によっては見え掛かり部に使用することもありますので会員各社にご相談ください。
各々の仕上げ工程は次の通りです（1）塗装仕上げ① 0.5 けい酸カルシウム板の塗装は、素地調整後プライマー処理（耐アルカリ性エマルジョン浸 透型シーラー）をしてください。
②内装には内部用合成樹脂エマルション塗料、塩化ビニル樹脂等の塗料を使用してください。
③施工フローチャート
けい酸カルシウム

プライマー（基材補強）

パテ処理

目地部寒冷紗張り

中塗り

上塗り
合成樹脂塗料
エマルション塗装
塩化ビニール塗装
砂壁塗装④塗料は、非ホルムアルデヒド系を使用してください。
（2）壁紙、クロス仕上げ①塗装仕上げと同様にプライマー処理を施してください。
②仕上げ材（壁紙、クロスなど）に適した接着剤を使用してください。
一般に壁紙、クロスの接着剤は酢酸ビニルエマルション系を使用してください。
③施工フローチャート
けい酸カルシウム

プライマー（基材補強）

パテ処理

6

接着剤

クロス、壁紙張り

けい酸カルシウム板

4-5タイプ 3

使用上の留意事項〔1〕運搬・保管① 保管は屋内とし、直射日光、雨の当たる場所、湿気の多い場所を避けてください。
② 屋内の固い平らなところに水平に置き、パレットを使用してください。
③ 荷扱いの際は、衝撃を与えないように丁寧に扱ってください。
④ けい酸カルシウム板（以下､ 製品という）の上に物を置いたり乗ったりしないでください。
⑤ 現場では安全のために、積み重ねの高さを１メートル以下としてください。
⑥ 立てかけ保管は、製品の変形の原因になりますので避けてください。
〔2〕設計 ･ 材料使用上の留意事項① 当協会会員のカタログ記載事項に従ってください。
② 耐火認定を使用する場合は、認定仕様に従ってください。
③ 高温、高湿等特殊な条件での使用については、事前に会員にお問い合わせください。
④ 室内側が高湿度になる場合は、内部結露が発生することがありますので、十分換気してください。
⑤ 製造ロットにより色調が異なる場合があります。
⑥ 斜光及び外付きの光によっては、表面に陰影が見える場合があります。
〔3〕施工上の留意事項① カタログ、技術資料等の施工要領に従って、正しく施工してください。
② 製品の表面に物が当たったり擦ったりすると、「割れ」・「欠け」 等が生ずることがありますので、取り扱いには留意してください。
③ 製品を持ち運びするときは垂直に立て、水平に持たないでください。
〔4〕安全衛生上の留意事項① 作業に際しては、「労働安全衛生法」 等に従って安全対策を行ってください。
② 電動工具を使用して切断、加工する場合は、「粉じん障害防止規則」 等に従い、必ず集じん装置および防じんマスク、防じんメガネ等の保護具を使用してください。
③ のこぎり、カッターナイフ、やすり等の手動工具を使用して切断する場合は、防じんマスクを使用してください。
④ 粉じんが発生する屋内の取り扱い作業には、除じん装置を設けてください。
⑤ 作業後は、うがい・手洗いを励行してください。

4-6

廃材処理の留意事項① 廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃棄物処理法という）に従い、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」または「がれき類」として安定型処分場に処分できます。（自治体により異なる場合がありますので、詳細は事前にご確認ください。）② 廃棄物処理法における廃棄物の排出事業者は、元請様となります。

7けい酸カルシウム板タイプ 35 標準ディテール
5 標準ディテール
〔1〕柱 5標準ディテール
標準ディテール〔1〕柱標準ディテール(1) 柱仕上げ[1] 柱 標準ディテール（1）柱仕上げ（1）柱仕上げ▼スラブ
厚角形鋼管柱

5 標準ディテール
5 標準ディテール

〔1〕柱[1] 柱標準ディテール
標準ディテール( けい酸カルシウム板タイプ 3)
捨張板( けい酸カルシウム板 )▼（1）柱仕上げ（1）柱仕上げはりのウェブ

鉄骨寸法500▼ｄ5001000

▼

1000

ｄ1000

1000

角形鋼管柱捨張板( けい酸カルシウム板 )

▼1000

1000

▼

スラブ厚ｄ捨張板▼( けい酸カルシウム板タイプ3)( けい酸カルシウム板 )角形鋼管柱鉄骨寸法

ｄｄ

はりのウェブ▼ｄ（2）柱見え隠れ

1000(2) （2）柱見え隠れ
柱見え隠れ

1000

柱仕上寸法

500

鉄骨
寸法

▼ｄ
▼

捨張板
ｄ
鉄骨寸法
( けい酸カルシウム板)

ｄｄ

500

鉄骨
寸法

ｄ
角形鋼管柱鉄骨寸法

d：板厚
柱仕上寸法

8ｄ

（2）柱見え隠れ（2）柱見え隠れ

─8─
鉄骨ｄ

柱仕上寸法

柱仕上寸法

けい酸カルシウム板

タイプ 3[2] 柱各種断面〔2〕柱 各種断面▼タッピンねじ▼捨張板（けい酸カルシウム板タイプ 3）

ALC 壁パネル

ALC 壁パネル▼▼

ALC 壁パネル▼▼

ALC 壁パネル

9ー 8−けい酸カルシウム板〔3〕はりタイプ 3

標準ディテール(1) はり仕上げ

スラブ厚

d

鉄骨寸法

d1000

d

ウェブ

フランジ寸法の半分40以上

耐火接着剤
捨張板
（けい酸カルシウム板タイプ3）d

丸釘ℓ＝2d以上
＠250以下1000

パテ詰め(2) はり見え隠れ

スラブ厚d

鉄骨寸法

dd

1000

鉄骨寸法

ウェブ

耐火接着剤
捨張板
（けい酸カルシウム板タイプ3）

丸釘ℓ＝2d以上
＠250以下d

フランジ寸法の半分

40以上

1000

10 - 9-

─ 10 ─

施工例
けい酸カルシウム板タイプ 3[4] はり各種断面[4] はり各種断面[4] はり各種断面〔4〕はり 各種断面

〔4〕はり各種断面

▼▼

釘

釘

A 部詳細

A 部詳細

A 部詳細

捨張板
捨張板
( けいカル板 )( けい酸カルシウム板タイプ 3)

▼▼

▼

捨張板
( けい酸カルシウム板タイプ 3)▼ALC 壁パネル▼▼

ALC 壁パネル▼ALC 壁パネル丸釘ℓ＝2ｄ以上
＠450 以内
丸釘ℓ＝2ｄ以上▼▼

＠450 以内

▼パテ埋め

▼

▼

▼

ー 10－11ー 10−

ALC 壁パネル▼

A部( けい酸カルシウム板タイプ 3)

ALC 壁パネル※必要に応じて施工します。

ALC 壁パネルAL※補強板( けい酸カルシウム板タイプ 3)▼▼▼

ALC 壁パネル

▼

A部

※補強板
※必要に応じて施工します。

▼−17−

ALC 壁パネル
▼A部

▼▼

▼

※補強板
( けい酸カルシウム板等 )▼A部

A部

丸釘ℓ＝2＠450 以内▼

パテ埋めA部▼パテ埋め▼−３※必要に応じて施工します。

けい酸カルシウム板タイプ 3

6 関連法規6-1

建築基準法の解説（抜粋）〔1〕耐火構造
建 築 基 準 法 施 行 令 第 107
条、耐火構造の規定は建築物の規模（階数）と各主要構造部に従って耐火性能時間を定め、それに該当する耐火構造を国土交通大臣が認定します。耐火構造規定による建築物の階数及び各主要構造部の耐火時間は［図 6-1］に示す通り。

図 6-1
最上階

最上階及び最上階から2数えた階数が 2 以上で31 時間

4 以内及び屋上部分

45678
9

最上階から数えた階数

102 時間が5以上で14以内の階1112131415
16

最上階から数えた階数が15以上（地階も含む）G.L

123 時間けい酸カルシウム板

タイプ 37 参考資料
7-1

関連 JIS 規格（JIS A 5430 繊維強化セメント板抜粋）〔1〕適用範囲
この規格は、石綿以外の繊維で強化成形したスレート（波板及びボード）、けい酸カルシウム板及びスラグせっこう板（以下、繊維強化セメント板と総称する。）について規定する。
〔2〕種類及び記号
繊維強化セメント板の種類、略号、使用する原料および主な用途は、表 7-1 による。
種類及び記号

表 7-1種波板

スレートボード

けい酸カルシウム板

タイプ2タイプ3類

記号

主な原料

主たる用途

小波

SC

外壁用

大波

LC

屋根及び外壁用

フレキシブル板

F

セメント，
繊維及びフレキシブル板A

FA

混和材料

軟質フレキシブル板

NF

平S板

0.8けい酸カルシウム板

0.8FK

1.0けい酸カルシウム板

1.0FK

0.2けい酸カルシウム板

0.2TK

0.5けい酸カルシウム板

0.5TK

13

石灰質原料，
けい酸
質原料，
繊維及び混和材料

内装及び外装用

内装用
耐火被覆及び内装用

けい酸カルシウム板

〔3〕品

質

(1) 外

観タイプ 3

繊維強化セメント板の外観は、表 7-2 による。
種類及び記号

表 7-2
欠点の種類

判

割れ及び貫通亀裂

定あってはならない（注）※はく落を含む。

(2) 性

能

繊維強化セメント板の性能は、表 7-3 による。
種類及び記号

表 7-3
受渡試験
種類

曲げ強さ

吸水による長さ

難燃性または（g/㎤）（N/㎟）

変化率（％）

発熱性0.60以上0.8けい酸カルシウム板

10.0以上0.90未満

タイプ２0.15以下

0.90以上1.0けい酸カルシウム板

1.20未満0.35未満タイプ３

難燃1級

0.39以上発熱性1級−0.35以上

0.5けい酸カルシウム板

13.0以上または0.15以上

0.2けい酸カルシウム板

型式試験

かさ密度1.5以上※

0.70未満（参考）製造方法によって繊維に配向性のある場合、繊維の流れ方向に平行に荷重を加えた場合の曲げ強さは、繊維の流れ方向に直角に荷重を加えた場合の実測値の、60％程度である。
（注）※不燃認定 NM-8578 が不燃材料と認定する 1 号品の曲げ強さは、1.96N/㎟以上です。

〔4〕寸法及び許容差種類

表 7-4（単位：mm）
厚さ

許容差
厚さ12＋ 2.015−0

直角度（㎜ /m）

直線度けい酸カルシウム板

長さ及び幅

直角定規法

対角線法

（㎜ /m）±34 以下

5 以下

3 以下

202530タイプ 3354045± 2.05055607014